^' ^ f 175 ) ===^= 



Deuxième variété. Yltrolantalite jaune. Couleur brune jaunâtre avec ^ ^ -^ '^* 



âes taches vertes > souvent avec des l'aies et des lignes de vert. Cas- 

 sure longitudinale feuilletée; cassure en travers, conchoïdale; éclat 

 de la principale cassure, résineuxj celui de la cassure en travers, vi- 

 treux. Opaque. Poudre blanche. Raye le verre très-facilement; Pe- 

 santeur spécifique, suivant Ekeberg, 5,882. Ne fond pas au chalumeau ; 

 mais décrépite faiblement, et devient d'une couleur jaune de paille.^ 



L'analyse de cette variété , a donné . 



parle carbonate de potasse., par le carbonate de soude , 



Oxyde de tantale 60,1 24 59,5o 



Yttria 29,780 24,90 



Chaux o,5oo 3,29 



Oxyde d'urane.. 6,622 3,2S 



Oxyde de fer. ... i i,i55 2,72 



Acide tungstiqueayecétaiu, i,o44 sans étain..., 1,26 



99,225 94,8g 



Troisième variété. Yttrotautalite sombre. Couleurnoire, avec quel- 

 que trace de brun. Cassure conchoïdale. Eclat entre celui du verre 

 et celui de la résine. Transparent dans les minces fragmens, et preS" 

 que sans couleur. Donne une poudre blanche j la même dureté que 

 celle de la variété précédente. Pesanteur spécifique non déterminée. 

 Ne fond pas au chalumeau j mais décrépite faiblement, et devient 

 jaune légèrement. L'analyse de cette variété a donné pour ses prin^ 

 cipes constituans : 



Oxyde de tanta:le.. . : 5r,8i5 



Yttria.... 38,5i5 



Chaux 5,260 



.Oxyde d'urane i,n i 



Acide lungsliqueavecétain. 2,692 



Oxyde de fer.. ^. . . o,555 



97>84& 

 lïl. GadoUnite. 



Berzelius a soumis dernièrement ce minéral à une analyse très-r 

 exacte. 11 a trouvé : 



dans lagadolinile de Finbo, dans celle de Broddo. 



Silice 25,8o 24,16 



Yttria 4-'^)0O 45,g5 



Oxyde de cérium. . 16,69 t6,go 



Oxj/de de 1er „. 10,26 — 11,54 



Matière volatile.. , ^ ..... 0,60 0,60 



98,3s ■, 98,95 



